( .8. ) 



sance, cette phrase m'a paru l'expression d'un ordre excuter, l'indication 

 d'un devoir remplir. 



Dj les ingnieuses applications de l'lectro-chimie la mtallurgie, . 

 faites par M. Becquerel, rendaient le succs probable. En persistant dans 

 mes recherches, j'ai cru devoir m'attacher principalement l'alliage le plus 

 important peut-tre par ses nombreuses applications aux arts, celui dont 

 des sicles d'exprience ont garanti les avantages sous le double rapport de 

 la dure et de l'effet artistique, l'alliage des bouches feu, le bronze. 



Lois de la prcipitation simultane. Il rsulte de mes recherches 

 que , pour obtenir galvaniquement la prcipitation simultane de deux m- 

 taux, il faut remplir les conditions suivantes : 



i**. Que les deux dissolutions mtalliques qu'il faut mlanger ne soient 

 pas susceptibles de se dcomposer rciproquement en donnant lieu un 

 compos insoluble quelconque; 



2. Que, dans les proportions adopter, il ne faut pas avoir gard seule- 

 ment aux quantits relatives des deux mtaux qui constituent l'alliage que 

 l'on veut obtenir, mais encore la loi de prcipitation de chaque mtal 

 pris individuellement, ou la puissance lectrique ncessaire pour prci- 

 piter, dans un temps jr, une quantit donne de chacun d'eux. 



Ainsi, dans le cas qui nous occupe, pour obtenir un alliage compos 

 de cuivre ;)o, tain lo, il faut emi)loyer une dissolution contenant ces deux 

 mtaux dans des proportions toutes diffrentes. 



En effet, les divers chantillons de fer bronz que j'ai l'honneur de 

 soumettre l'Acadmie, et qui , d'aprs les analyses que j'ai pratiques sur 

 des pices analogues, contiennent, comme l'alliage des bouches feu, lo 

 20 pour 100 d'tain , ont t obtenus en faisant agir la pile courant 

 constant sur une dissolution ainsi compose : Prenez eau 5ooo p.; faites-y 

 dissoudre assezde cyanure de potassium pour marquer 4 degrs au pse-sel, 

 la temprature tant de -{- ^5 centigr. Faites dissoudre dans cette liqueur, 

 une temprature de-|-5o -f-6o centigr., io p. de cyanure decuivre sec; 

 puis faites dissoudre la mme temprature 10 p. de bioxyde d'tain. Une 

 partie de i'tain, rduite l'tat mtallique, apparatra sous forme d'une 

 poudre noire; le reste se dissoudra, non pas, telle est notre pense, l'tat 

 de cyanure double, mais l'tat de stannate de potasse, la faveur de l'ex- 

 cs d'alcali contenu dans la solution de cyanure de potassium. 



Nous pensons que cette application pourra offrir de l'intrt pour tous 

 les objets de serrurerie en fer auxquels le cuivrage ne convient pas sous I' 

 double rapport de la couleur dsagrable du cuivre rouge ''* ' ' " 



